Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 



175 



Wassergehalt in Proz. 



I. Flachsp flanzen 1 ). 

 Griinreil 



Gelbreif 

 Vollreif 

 Nach dem Trocknen der Gelbreifen 



II. FlachsstrohS). 

 Nach dem Riffeln 

 Rasenroste 

 Wasserroste 



III. Ausgearbeiteter Flachs (Schwingtlachs). 



a) Rasenroste. 



Provenienz: Minimum 



Deutsches Reich u. ehem. Osterreich 5,4 



RuCland 



Belgien, Holland und Frankreich 



b) Wasserroste. 

 Provenienz: 



Deutsches Reich u. ehem. Osterreich 



Rufiland 



Belgien, Holland und Frankreich 



Mitt el 

 72,0 

 62,0 

 50,0 

 13,0 



7,3 

 5,1 



6,4 

 (5,6 

 5,0 



Maximum 

 13,7 

 15,9 

 11,9 



11,8 

 14,6 

 11,2 



Haufigste Werte 



9,911,1 



11,112,4 



8 9 



89 

 910 



78 



F. Honig 3 ) 1st bei seinen Untersuchungen iiber den Feuchtigkeits- 

 gehalt von Textilfasern beziiglich des Flachs es bei einem mittleren 

 relativen Feuchtigkeitsgehalt der Luft von 43,8 Proz., bei einer mjtlleren 

 Temperatur von 20,25 G zu folgenden Mittelwerten gekommen, und zwar 

 fur gehecheltes Material bei vorangegangener Wasserroste zu 8,52 Proz., 

 bei vorangegangener Tauroste zu 8,72 Proz. und bei vorangegangener 

 UberrOste zu 9,57 Proz. Wassergehalt, bezogen auf Trockensubstanz. 



Bei Beriicksichtigung der Miltelwerte des relativen Feuchtigkeits- 

 gehaltes der Luft fur die europaischen Hauptproduktionsgebiete des 

 Flachses hat sich fiir diesen Faserstoff ein Wassergehalt von ziemlich 

 genau 12 Proz. ergeben, welcher Gehalt auch dem im Handel ublichen 

 Zuschlag entspricht. 



Die vullig getrocknete Faser gibt 1,18 5,93 Proz. kristallfreie Asche. 

 Die huchsten Werte fur Wasser- und Aschenmenge wurden beim agyp- 

 tischen Flachs konstatiert. 



Die Trockensubstanz des Flachses entha.lt Zellulose (iiber den Zellu- 

 losegehalt der Bastzellen des Flachses s. oben p. 1 69), ein bei gewohn- 

 licher Temperatur festes Fett (Flachswachs), dessen Menge 1,6 2,1 Proz. 



1) Unmittelbar nach dem Raufen konditioniert. 



2) Nach langerer Lagerung. 



3) F. Ho nig, Beitrage zur Kenntnis der hygroskopischen Eigenschaften der 

 Textilfasern unter Beriicksichtigung der Entwicklung der Trocknungsapparate, -ver- 

 1'ahren und -anstalten. (Forschungsarbeiten v. deutsch. Forschungsinstitut fiir Textil- 

 industrie in Dresden, Heft 3, 4, 5. Dresden 1918, 190 S.) 



